( ii56 ) 

 s'est produite : 



SCa -f-SO%NaO -f- SiO' = SiO', NaO, CaO + SO- + S. 



» Il est à remarquer que le silicate de soude SiO', 2NaO et le sulfure 

 de sodium SNa, étant des fondants très-énergiques, doivent faciliter beau- 

 coup la vitrification. 



» Dans la fabrication du verre, si un réducteur solide ou gazeux fait 

 passer, à l'état de sulfure, le sulfate qui se trouve en excès dans le verre, 

 la masse de verre recommence à travailler, comme le disent les ouvriers : 

 j'explique ce phénomène en disant que le sulfure réagit sur le sulfate et 

 produit des gaz qui restent dans le verre si la coulée se fait à ce mo- 

 ment : c'est ainsi que le verre présente du point. 



» Pour arriver à im affinage satisfaisant, il faut donc, quand la vitrifi- 

 cation est opérée, éviter, autant que possible, l'action des réducteurs sur 

 le sulfate de soude que retient le verre, ou mieux encore détruire cet excès 

 de sulfiite de soude sans engendrer de nouveaux gaz dans la matière vi- 

 treuse. Telle est, selon moi, la théorie véritable de l'affinage du verre. 



» Ainsi l'excès de sulfate de soude est utile au verre pendant sa fonte ; il 

 n'est blanc et fusible qu'à cette condition : des traces de sulfure de sodium 

 le colorent en jaune : par conséquent la présence du sulfate de soude dans 

 le verre est une garantie de l'absence du sulfiu-e de sodium, puisque ces 

 deux corps se détruisent mutuellement; mais le sulfate de soude doit dis- 

 paraître à la fin de l'opération. 



» Le talent du verrier consiste donc à se servir habilement de l'excès de 

 sulfate de soude pour opérer la vitrification de la silice et à le détruire 

 ensuite au moment de l'affinage, en évitant sa transformation en sulfure, 

 parce qu'alors les gaz se produiraient de nouveau et l'affinage resterait in- 

 complet. 



» On sait que, dans la fabrication du verre, l'excès de sulfate de soude est 

 détruit par différents moyens, mais surtout par l'emploi des bûchettes. 



» Au moment où le sulfate de soude est soumis ainsi à l'action d'une 

 matière organique, la formation du sulfure est indiquée par la coloration 

 jaune que prend le verre, mais qui disparaît ensuite par l'action de l'oxy- 

 gène : le dégagement du soufre est rendu manifeste par la couleur des gaz. 



» Il est curieux de constater ici une certaine analogie entre l'affinage 

 du verre et celui du cuivre rouge. Dans le premier cas, l'excès de sidfate 

 de soude, qui est l'agent de vitrification, est détruit par des bûchettes. 



